178 FORMATION DE C\ CHAUX CARBOiNVTtK 



méthode d'évaporaiion. L'auteur a varié de plusieurs manières 

 les circonstances de la précipitation , en prenant des dissolu- 

 lions plus concentrées ou plus étendues, et en mélangeant des 

 quantités plus ou moins considérables de carbonate d'ammo- 

 niaque et de chlorure de calcium. 11 a obtenu quelquefois, en 

 opérant sur de petites quantités, un précipité qui, examiné au 

 microscope, était de l'arragonite pure ; mais dès qu'il voulait 

 en préparer une plus grande quantité, afin d'en déterminer la 

 pesanteur spécifique, il se formait en même temps un mélange 

 de spath calcaire. 



Il n'y a donc qu'une seule manière de se procurer de l'arra- 

 gonite complètement pure, et M. Rose ne l'a découverte qu'après 

 avoir essayé toutes les autres ; elle consiste à verser non la 

 dissolution bouillante de carbonate d'ammoniaque dans celle 

 de chlorure de calcium, mais à faire justement linverse. On 

 obtient ainsi un précipité qui , sous le microscope, ne paraît 

 composé que de très-petits cristaux, mais sans mélange de 

 rhomboëdres de chaux carbonatée, et ceci s'accorde avec la pe- 

 santeur spécifique élevée, fournie par l'expérience, qui est de 

 2,949. La pesanteur spécifique d'un cristal isolé d'arragonite 

 de Bilin (en Bohême) est de 2,945. Beudant a trouvé pour 

 l'arragonite en poudre, 2,9466. 



Pour pouvoir conserver sans altération l'arragonite obtenue 

 par précipitation , l'on doit la décanter et la sécher aussitôt ; 

 car, si on la laisse quelque temps dans la liqueur, elle se change 

 peu à peu et tout entière en chaux carbonatée : huit jours suf- 

 fisent pour celte transformation. Il se forme de petits rhom- 

 boèdres, qui sont parfaitement distincts au microscope, et qui 

 se groupent en rangées formant comme des prismes. Mais ce 

 changement se fait d'une manière beaucoup plus lente lorsque 

 l'on conserve sous l'eau ces cristaux fraîchement précipités. 

 L'auteur a observé ce fait sur le précipité formé d'arragonite 

 pure, dont il a déterminé la pesanteur spécifique. Le reste de 

 celui-ci avait été conservé dans un vase pendant huit jours, et 

 sa pesanteur spécifique fut trouvée de 2,909 ; le jour suivant 



